ЭТЮДЫ ПО КРЕСТА ЛЛОГЕНЕЗИСУ. 
23 
III. 
Кристаллизация NaC!0 3 въ присутствіи NsS0 4 .7H 2 0. 
Для опыта былъ взятъ семиводоый сѣрнокисльш никкель NiS0 4 .7H 2 0. Къ 12 к. с. 
насыщеннаго (t° 17,5° С) раствора NaC10 3 , въ которомъ содержалось около 8,58 гр. 
NaClOg, прибавлено 1 гр. NiS0 4 .7H 2 0. Сѣрнокислый никкель довольно быстро раство- 
рился съ образованіемъ слабой мути. 
На другой день выдѣлились тетраэдрическіе кристаллы NaCKX въ количсствѣ Сѣрнокпс- 
{ Л . , , лый никкель 
0,5455 гр. Весьма слабо развиты, или даже отсутствуютъ {100} и {ПО}. Граней {111} вліяетъ на 
СОВСѢМЪ Не НаблЮДаЛОСЬ. ^кійгаби-" 
Къ тому же раствору было прилито еще 12,5 к. с. насыщеннаго раствора NaC10 3 ; д^томъ^же 
такимъ образомъ, въ растворѣ находилось на 1 гр. MS0 4 .7H 2 0 около 16,5 гр. NaC10 3 . направленіи, 
На другой день выдѣлилось всего 0,0175 гр. NaC10 3 , въ видѣ мелкихъ кристалли- Na 2 so 4 . 
ковъ тетраэдрическаго габитуса, но въ отличіе предшествующей Фракціи здѣсь грани 
{100} развиты довольно широко. Граней {Ш} не наблюдается; грани {ПО} встрѣчаются 
рѣдко . 
Такимъ образомъ при отношеніи ЖС10 3 къ NiS0 4 .7H 2 0, близкомъ къ 16,5:1, вліяніе 
послѣдняго сказывается также весьма рѣзко. 
Къ раствору прибавлено еще 12,5 к. с. насыщеннаго раствора NaC10 3 . Такимъ 
образомъ, въ растворѣ на 1 гр. NiS0 4 .7H 2 0 приходилось около 25 гр. NaC10 3 . 
Черезъ два дня собрано 2,123 гр. довольно крупныхъ кристалловъ NaC10 3 кубическаго 
габитуса, представляющіе комбинапію {100} и {Ш}. Грани {111} большею частью 
широко развиты, однако, встрѣчаются и такіе кристаллы, у которыхъ овѣ развиты слабо, 
или присутствуютъ не въ полномъ числѣ, и даже совсѣмъ отсутствуютъ. Грани {ПО} на- 
блюдались рѣдко, а грань {210} замѣчена только на одномъ кристаллѣ. 
Произведенный подсчетъ далъ: 
Кристаллическія Формы .. . {100}; {100}, {111}: {100}, {1П}, {ПО}; 
Число экземпляровъ . ..... 8 24 3 
{100}, {111}, {ПО}, {210} 
1 
Въ растворѣ на 1 гр. NiS0 4 .7H 2 0 осталось 22,8595 NaC10 3 . 
Черезъ два дня вынуто 1,1595 гр. кристалловъ NaC10 3 кубическаго габитуса. 
Кристаллы представляли удивительное однообразіе комбииаціонныхъ Формъ. Тридцать пять 
осмотрѣнныхъ кристалловъ всѣ представляли комбинаціи {100}, {Ш}° 
Въ растворѣ осталось на 1 гр. NiS0 4 .7H 2 0 — 21,70 гр. NaC10 3 . 
Еще черезъ два дня собрано 1,0985 гр. кристалловъ NaC10 3 кубическаго габитуса. 
